( 102 ) 



obtenue ne présente pas trace de phosphorescence une seconde après 

 l'insolation. La blende n'étant pas dissociée dans cette, atmosphère, le 

 vernis du tube de porcelaine n'est pas altéré et les zones multiples qu'on 

 observe dans les produits obtenus avec l'hydrogène disparaissent pour 

 faire place ici à un produit unicpie. 



» Les expériences que j'ai effectuées à très haute température montrent 

 que la blende est très volatile au blanc éblouissant, car dans un courant 

 modéré d'hydrogène sulfuré cette sublimation est totale en moins d'une 

 demi-heure lorsqu'on opère sur 3^'. La wurtzite préparée à cette haute 

 température n'est pas phosphorescente, quelle que soit la vitesse du cou- 

 rant gazeux. Le gaz sortant de l'appareil présente une composition à peu 

 près constante : c'est un mélange d'hydrogène et d'acide sulfhydrique ren- 

 fermant 71 à 75 pour 100 de ce dernier ( ' ). 



)) On conçoit qu'en opérant dans des mélanges d'hydrogène et d'hydro- 

 gène sulfuré on puisse retrouver les résultats décrits précédemment et 

 voir apparaître la phosphorescence; c'est ce qui a lieu à la température du 

 rouge orangé, lorsqu'on sublime la blende dans un mélange contenant 

 22 pour loo d'acide sulfhydrique: le produit obtenu ne possède qu'une 

 phosphorescence faible, mais cependant très nette pour l'œil bien reposé. 

 Avec un mélange gazeux contenant moitié moins d'hydrogène sulfuré, soit 

 12 pour 100, la phosphorescence devient plus vive; dans ces deux cas, il 

 ne se dépose pas de soufre. 



» Il résulte de ces faits que la wurtzite condensée dans une atmosphère 

 renfermant approximativement 3o ou 4o pour 100 d'hydrogène sulfuré 

 n'est jamais phosphorescente. Il m'a semblé, d'après cela, que la phospho- 

 rescence de la wurtzite ne pouvait être due qu'à la présence d'un sulfure 

 inférieur du zinc se formant dans les régions relativement froides du tube, 

 toutes les fois que les éléments dissociés se recombinaient dans une atmo- 

 sphère ne contenant pas un excès de soufre. 



» J'ai recherché alors si l'analyse ne viendrait pas confirmer cette hypo- 

 thèse en décelant un excès de zinc dans la blende phosphorescente; mais, 

 en suivant les méthodes les plus exactes pour le dosage du zinc, j'ai re- 

 connu que les différences de composition que présentent la wurtzite non 

 phosphorescente préparée dans l'hydrogène sulfuré et la wurtzite très 

 phosphorescente obtenue dans l'hydrogène sont de l'ordre de grandeur 



(') La wurtzite obtenue par l'action de l'hydrogène sUlfuré, au rouge, sur l'oxyde 

 de zinc est identique à celle préparée en sublimant la blende de ce même gaz. 



